(44) 



a dû évidemment prendre naissance dans les phénomènes consécutifs au 

 dessèchement de lagunes ou d'étangs marins, après l'ensevelissement de 

 fonds de bassins contenant, comme de nos jours encore les eaux de cer- 

 tains lacs, du borate de soude et du chlorure de magnésium. Il paraissait 

 donc intéressant de reproduire la boracite par voie humide, ce qui n'avait 

 pu être réalisé jusqu'ici. Dans ce but, j'ai chauffé pendant trois jours à 

 27J°-28o'', c'esl-à-dire à une température supérieure à celle où la boracite 

 devient isotrope, au bain d'huile, des tubes scellés en Acrre de Bohême 

 épais, contenant i partie de borate de soude pour 2 parties de chlorure de 

 magnésium avec une petite quantité d'eau (5" environ). Cette méthode 

 m'a donné le minéral cherché, qu'on sépare du borate de magnésie amorphe, 

 au milieu duquel il s'est formé, par des lévigations répélées. 



» La boracite ainsi obtenue se présente sous la forme d'une poudre 

 blanche cristalline, dense, rayant le verre, et qui apparaît au microscope 

 formée de petits cristaux brillants, à symétrie cubique, présentant les 

 formes habituelles à cette espèce, le tétraèdre, le cubo-tétraèdre, le tétraèdre 

 pyramide. Ils sont biréfringents, et, en lumière polarisée, chaque face du 

 tétraèdre apparaît divisée en trois secteurs triangulaires, dont chacun s'é- 

 teint successivement, parallèlement à celui de ses côtés qui forme l'arête 

 de la face tétraédrique. La densité, prise dans un mélange d'iodure de 

 méthylène et d'éther est de 2,89. Celle des cristaux naturels est d'environ 

 2,90. L'analyse m'a donné les résultats suivants : 



Composition moyenne; 

 de la 

 lîoracite artificielle. boracite naturelle. 



Magnésie 27,26 27, o3 



Chlore 7,71 7,91 



Magnésium 2,60 2,78 



Acide borique (calculé) ... . 63,86 63,33 



101,43 ICI, 00 



» Les légères différences entre les cristaux artificiels et l'espèce natu- 

 relle proviennent de la difficulté qu'on éprouve à les débarrasser complè- 

 tement des dernières traces du borate magnésien qui les empâtait. 



)) Dans ces expériences, les résultats ont été constants, et le rendement 

 en boracite a été environ de 7 pour 100 du mélange de borate de soude et 

 de chlorure de magnésium employé ( ' ). " 



(') Ces recherches ont été faites au laboialoire do M. l'rlcdel, et sous ses yeux. 



